X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/a5917b21c1fb9f2d048de42deeb1ca5ead2c85d7..06c3b93fe6bc2c99a0985f977580c30bf48a56fb:/SLSection36-nylon.tex?ds=inline

diff --git a/SLSection36-nylon.tex b/SLSection36-nylon.tex
index f86ea29..b8f4779 100644
--- a/SLSection36-nylon.tex
+++ b/SLSection36-nylon.tex
@@ -1,128 +1,101 @@
-\section{Syntese av nylon-6,6}
-\label{nylon} \index{Syntese av nylon-6,6|textbf}
-
-
-
-\subsubsection{Innledning}
-En film av nylon blir dannet på grenseflaten mellom to ikke blandbare væsker. Når filmen blir
-løftet opp fra sjiktet med en glasstav, kommer væskene igjen i kontakt med hverandre og mer polymer vil
-dannes. Er en litt forsiktig kan en trekke en lang tråd som kan tvinnes opp rundt en fyrstikkeske e.l.\\
-\newline \index{Polymerisasjon}\index{Syntese av nylon-6,6|textbf}\index{grenseflatekondensasjon}
-\index{1,6-diaminoheksan, H$_{2}$N(CH$_{2}$)$_{6}$NH$_{2}$ }
-\index{adipinsyre, ClCO(CH$_{2}$)$_{4}$COCl}
-
-
-\subsubsection{Framgangsmåte}
-Vi starter med å lage vannløsningen i erlenmeyerkolben ved å lage en
-løsning som inneholder 1,0 gram 1,6-diaminoheksan\footnote{Også kalt
-heksametylendiamin, H$_{2}$N(CH$_{2}$)$_{6}$NH$_{2}$ } og 5,0 gram
-natriumkarbonat i
-25 cm$^{3}$ vann.\\
-\newline
-\emph{\textcolor[rgb]{0.50,0.00,0.50}{Vi kan også lage denne
-vannløsningen ved å blande 50 ml 0,5M 1,6-diaminoheksan i 0,5M NaOH
-(løsningen lages ved å blande 3,0 gram 1,6-diaminoheksan med 1.0
-gram NaOH i 50 ml destillert vann)\footnote{Heksametylendiamin kan
-lettere blandes ved å plassere kolben i varmt vann til nok av det
-faste stoffet har smeltet og kan helles ut forsiktig.
-Smeltepunktet er 39 - 40 $^{\circ}$C}.}}\\
-\newline
-I begerglasset lager vi en løsning som inneholder 1,0 gram
-adipinsyrediklorid i 50 cm$^{3}$ kloroform. Denne løsningen må røres
-godt med en glasstav.\\
-\newline \index{kloroform}\index{natriumkarbonat, Na$_{2}$CO$_{3}$}
-\emph{\textcolor[rgb]{0.50,0.00,0.50}{Denne løsningen kan erstattes
-ved å blande 50 ml 0,2M adipinsyrediklorid\footnote{Hadde vi her
-brukt sebacoylklorid, ClCO(CH$_{2}$)$_{8}$COCl hadde vi fått dannet
-nylon-6,10 og ikke nylon-6,6}, ClCO(CH$_{2}$)$_{4}$COCl i heksan
-(lages ved å løse 1,5 ml til 2,0 ml adipinsyrediklorid i 50
-ml heksan).}}\\
-\newline
-Vi tar deretter og slår forsiktig vannløsningen i erlenmeyerkolben
-over i begerglasset med kloroformløsningen. Det er viktig at
-løsningene ikke blandes, men blir liggende over hverandre.\\
-\newline
-Nylon dannes nå på grenseflaten mellom vannsjiktet og
-kloroformsjiktet som en tynn gråhvit hinne. Bruk glasstav, og trekk
-denne hinnen langsomt opp. Dermed vil væskene igjen komme i kontakt
-og mer polymer vil dannes. Er en forsiktig kan en trekke en lang
-tråd som kan tvinnes på en fyrstikkeske e.l.
-
-
-\subsubsection{Teori}
-Nylon-6,6 er en polymer forbindelse som vekselvis består av
-1,6-Diaminoheksan-molekyler og adipinsyremolekyler. Vi framstiller i
-denne øvelsen stoffet ved å la 1,6-Diaminoheksan reagere med
-syrekloridet av adipinsyre\footnote{Et syreklorid er en forbindelse
-der OH-gruppa i karboksylgruppa er byttet ut med et Cl-atom}.\\
-\newpage
-Likningen for reaksjonen blir:
-\begin{figure}[h]
- \centering
-\includegraphics[width=1.0\textwidth]{nylon-6,6/syntese_nylon.eps}
-\caption{Reakjonslikningen for dannelsen av nylon-6,6.}
-\label{nylon-6,6}
-\end{figure}
-Vi ser at når molekylene bindes sammen, avspaltes det samtidig
-HCl-molekyler. Reaksjonen som foregår, er derfor en
-kondensasjonsreaksjon. Nylon-6,6 kalles derfor en
-kondensasjonspolymer. Polymeren er bundet sammen med amidbindinger
-(peptidbindinger), og kalles derfor et polyamid.\\
-\newline
-De to væskefasene er ikke blandbare med hverandre, og stoffene som
-skal reagere, kommer bare i kontakt med hverandre på grenseflaten
-mellom væskesjiktene.
-
-
-\subsubsection{Forsiktig}
-
-
-
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
-
-   1,6-Diaminoheksan,H$_{2}$N(CH$_{2}$)$_{6}$NH$_{2}$ & Glasstav \\
-   Adipinsyrediklorid,ClCO(CH$_{2}$)$_{4}$COCl & Begerglass 100 cm$^{3}$ høy form \\
-   Natriumkarbonat, Na$_{2}$CO$_{3}$& Kloroform,CHCl$_{3}$ \\
-   Erlenmeyerkolbe 50 cm$^{3}$ & Målesylinder, 10 cm$^{3}$ og 100 cm$^{3}$  \\
-   Dråpeteller& Hansker \\
-\end{tabular}
-\caption{Kjemikalier til forsøket - Syntese av nylon-6,6}
-\end{table}
-
-
-
-\subsubsection{Referanser}
-\begin{description}
-    \item[\lbrack1\rbrack] Alyea H.~N. Dutton.
-\newblock {\em Tested Demonstrations in Chemistry}.
-\newblock Journal of Chemical Education: Easton, Pennsylvania, 6 edition,
-1965, p 136
-    \item[\lbrack2\rbrack]A~Ravve.
-\newblock {\em Organic Chemistry of Macromolecules}.
-\newblock Marcel Dekker, New York, 1967.
-\newblock Ch. 15.
-    \item[\lbrack3\rbrack]T.W. Sorenson, W.R.;~Campell.
-\newblock {\em Preparative Methods of Polymer Chemistry}.
-\newblock Interscience Publishers, John Wiley and Sons, New York, 1968, pp
-  90-93.
-    \item[\lbrack4\rbrack]Bassam~Z. Shakhashiri.
-\newblock {\em Chemical Demonstrations - A Handbook for Teachers of Chemistry},
-  volume~1.
-\newblock The University of Winsconsin Press, 1 edition, 1983.
-\newblock 343 pages \\ ISBN: 0-299-08890-1.
-    \item[\lbrack5\rbrack]Alyea H.~N. Dutton.
-\newblock {\em Tested Demonstrations in Chemistry}.
-\newblock Journal of Chemical Education: Easton, Pennsylvania, 6 edition,
-1965, p 164
-\end{description}
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+\section{Syntese av nylon-6,6}
+\label{nylon} \index{Syntese av nylon-6,6|textbf}
+
+
+
+\subsubsection{Innledning}
+En film av nylon blir dannet på grenseflaten mellom to ikke blandbare væsker. Når filmen blir
+løftet opp fra sjiktet med en glasstav, kommer væskene igjen i kontakt med hverandre og mer polymer vil
+dannes. Er en litt forsiktig kan en trekke en lang tråd som kan tvinnes opp rundt en fyrstikkeske e.l.\\
+\newline \index{Polymerisasjon}\index{Syntese av nylon-6,6|textbf}\index{grenseflatekondensasjon}
+\index{1,6-diaminoheksan, H$_{2}$N(CH$_{2}$)$_{6}$NH$_{2}$ }
+\index{adipinsyre, ClCO(CH$_{2}$)$_{4}$COCl}
+
+
+\subsubsection{Framgangsmåte}
+Vi starter med å lage vannløsningen i erlenmeyerkolben ved å lage en
+løsning som inneholder 1,0 gram 1,6-diaminoheksan\footnote{Også kalt
+heksametylendiamin, H$_{2}$N(CH$_{2}$)$_{6}$NH$_{2}$ } og 5,0 gram
+natriumkarbonat i
+25 cm$^{3}$ vann.\\
+\newline
+\emph{\textcolor[rgb]{0.50,0.00,0.50}{Vi kan også lage denne
+vannløsningen ved å blande 50 ml 0,5M 1,6-diaminoheksan i 0,5M NaOH
+(løsningen lages ved å blande 3,0 gram 1,6-diaminoheksan med 1.0
+gram NaOH i 50 ml destillert vann)\footnote{Heksametylendiamin kan
+lettere blandes ved å plassere kolben i varmt vann til nok av det
+faste stoffet har smeltet og kan helles ut forsiktig.
+Smeltepunktet er 39 - 40\celcius}.}}\\
+\newline
+I begerglasset lager vi en løsning som inneholder 1,0 gram
+adipinsyrediklorid i 50 cm$^{3}$ kloroform. Denne løsningen må røres
+godt med en glasstav.\\
+\newline \index{kloroform}\index{natriumkarbonat, Na$_{2}$CO$_{3}$}
+\emph{\textcolor[rgb]{0.50,0.00,0.50}{Denne løsningen kan erstattes
+ved å blande 50 ml 0,2M adipinsyrediklorid\footnote{Hadde vi her
+brukt sebacoylklorid, ClCO(CH$_{2}$)$_{8}$COCl hadde vi fått dannet
+nylon-6,10 og ikke nylon-6,6}, ClCO(CH$_{2}$)$_{4}$COCl i heksan
+(lages ved å løse 1,5 ml til 2,0 ml adipinsyrediklorid i 50
+ml heksan).}}\\
+\newline
+Vi tar deretter og slår forsiktig vannløsningen i erlenmeyerkolben
+over i begerglasset med kloroformløsningen. Det er viktig at
+løsningene ikke blandes, men blir liggende over hverandre.\\
+\newline
+Nylon dannes nå på grenseflaten mellom vannsjiktet og
+kloroformsjiktet som en tynn gråhvit hinne. Bruk glasstav, og trekk
+denne hinnen langsomt opp. Dermed vil væskene igjen komme i kontakt
+og mer polymer vil dannes. Er en forsiktig kan en trekke en lang
+tråd som kan tvinnes på en fyrstikkeske e.l.
+
+
+\subsubsection{Teori}
+Nylon-6,6 er en polymer forbindelse som vekselvis består av
+1,6-Diaminoheksan-molekyler og adipinsyremolekyler. Vi framstiller i
+denne øvelsen stoffet ved å la 1,6-Diaminoheksan reagere med
+syrekloridet av adipinsyre\footnote{Et syreklorid er en forbindelse
+der OH-gruppa i karboksylgruppa er byttet ut med et Cl-atom}.\\
+\newpage
+Likningen for reaksjonen blir:
+\begin{figure}[h]
+ \centering
+\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/nylon-6,6/syntese_nylon}
+\caption{Reakjonslikningen for dannelsen av nylon-6,6.}
+\label{nylon-6,6}
+\end{figure}
+Vi ser at når molekylene bindes sammen, avspaltes det samtidig
+HCl-molekyler. Reaksjonen som foregår, er derfor en
+kondensasjonsreaksjon. Nylon-6,6 kalles derfor en
+kondensasjonspolymer. Polymeren er bundet sammen med amidbindinger
+(peptidbindinger), og kalles derfor et polyamid.\\
+\newline
+De to væskefasene er ikke blandbare med hverandre, og stoffene som
+skal reagere, kommer bare i kontakt med hverandre på grenseflaten
+mellom væskesjiktene.
+
+
+\subsubsection{Forsiktig}
+
+
+
+\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
+\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
+
+   1,6-Diaminoheksan,H$_{2}$N(CH$_{2}$)$_{6}$NH$_{2}$ & Glasstav \\
+   Adipinsyrediklorid,ClCO(CH$_{2}$)$_{4}$COCl & Begerglass 100 cm$^{3}$ høy form \\
+   Natriumkarbonat, Na$_{2}$CO$_{3}$& Kloroform,CHCl$_{3}$ \\
+   Erlenmeyerkolbe 50 cm$^{3}$ & Målesylinder, 10 cm$^{3}$ og 100 cm$^{3}$  \\
+   Dråpeteller& Hansker \\
+\end{tabular}
+\caption{Kjemikalier til forsøket - Syntese av nylon-6,6}
+\end{table}
+
+% FIXME
+\cite[p 136]{dutton2}
+\cite[p 164]{dutton2}
+
+\nocite{Ravve}
+\nocite{bassam1}
+\nocite{Sorenson}
+
+\printbibliography
